( '32 ) 



Un tel evenement devait porter 1'effroi dans toutes les industries ou 

 la fonte joue, comme conduite des eaux, un role important. Aussi de cele- 

 bres chimistes s'efforcerent-ils sur-le -champ de rechercher les causes du 

 mal et de concilier avec la theorie la singularite des phenomenes observes. 

 En meme temps une commission composee d'ingenieurs et d'hommes sper 

 ciaux , discutait a Grenoble les moyens de detruire cette espece de vege- 

 tation ferrugineuse ou d'en arreter les progres. Et cependant de nouveaux 

 jeaugeages annongaient une diminution de debit tellement progressive 

 qu'on etait conduit par 1'analogie a cette d&olante conclusion qu'avant 

 cinq ans les Fontaines pourraient cesser de couler. 



Dans une situation qui paraissait aussi desesperee, deux membres de 

 la commission, MM. Gueymard et F~icat, ingenieurs en chef, persuades 

 que les tubercules s'engendrent aux depens de la fonte, s'appliquerent en 

 particulier a la recherche d'un enduit a la fois peu couteux , indestruc- 

 tible et capable d'empecher 1'oxidation , unique cause du mal. 



Une experience de deux annees leur a definitivement prouve que le 

 mortier hydraulique , gache a consistance convenable, et plutot gras que 

 maigre, applique sur une epaisseur de 2 millim. et y au moins, est de 

 toutes les compositions faciles et a vil prix , celle qui adhere le mieux a la 

 fonte, qui se maintient le mieux ct qui s'oppose le plus efficacement a 

 toute oxidation et consequemment a toute production de tubercules. 



Les proces-verbaux dresses en i835 et en i836, donnent aux expe- 

 riences toute 1'authenticite desirable. Les details en seront consigned dans 

 les Annales des Ponts-et-Chaussees et dans le Journal des Mines. 



Le moyen dont on s'est servi avec le plus de succes pour 1'applica- 

 tion de 1'enduit dans les tuyaux longs, consiste dans 1'emploi de 1'ecouvil- 

 lon. Les dimensions de la brosse doivent etre proportionn^es au diametre 

 des tuyaux. Apres avoir balaye la poussiere et lave ceux-ci & 1'interieur, on 

 remplit un des bouts d'une quantit^ de mortier suffisante pour en fermer 

 exactement 1'entree sur une etendue 6gale a une fois le diametre a peu 

 pres; puis on passe a travers ce mortier le manche de 1'ecouvillon jusqu'a 

 ce qu'il sorte par 1'extremite' oppos^e du tuyau ou on le saisit. On le tire 

 alors lentement et la brosse ramene avec elle la masse de mortier dont une 

 partie reste attachee aux parois de la fonte. 



L'epaisseur de la couche depend des diametres relatifs du tuyau et de 

 l'ecouvillon , ainsi que de la flexibility du poil. On recommence 1'operation 

 une seconde fois si Ton n'est pas satisfait de la premiere, et ainsi de suite. 

 Dans tons les cas, il convient de passer une seconde et derniere couche, au 



